## Pengaruh Penuaan Elektrik terhadap Karakteristik Tegangan Tembus dan PDIV Minyak NanoNynas
Aulia 1,* , Abdul Manab 1 , Eka Putra Waldi 1 , Muhammad Kodrat 1 , Gusvita Widia 2
1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
2 Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Unversitas Andalas
* Corresponding author, e-mail: * aulia.unand@gmail.com
Abstrak. Kekuatan  dielektrik  minyak  transformator  nynas  nitro  murni  dapat  ditingkatkan  dengan menambahkan berbagai partikel nano seperti nanoalumina (Al 2 O 3 ). Penelitian ini bertujuan untuk melihat effek  penambahan  partikel  nano  alumina  terhadap  karakteristik  tegangan  tembus  dan  tegangan  insepsi peluahan  sebagian.  Empat  jenis  minyak  nynas  dengan  komposisi  penambahan  partikel  nanoalumina sebesar 0.00%, 0.010%, 0.015% dan 0.020% diuji tegangan tembus dielektrik, tegangan insepsi peluahan sebagian  (PDIV)  pada  suhu  ruang  dengan  merujuk  kepada  standar  pengujian  IEC  60156.  Hasil menunjukkan  bahwa  tegangan  tembus  minyak  nanonynas  meningkat  sebesar  6%  dan  nilai  tegangan insepsi dan peluahan sebagian lebih tinggi dibandingkan dengan minyak murni.
Kata Kunci : Minyak  nynas nitro libra, alumina (AL 2 O 3 ), tegangan tembus, PDIV
Abstract —  The  dielectric  strength  of  pure  nynas  oil  can  be  enhanced  by  adding  various  nanoparticles such as nanoalumina (Al2O3). To see the effect of the addition of alumina nanoparticles, 4 types of nynas oil  have  been  prepared  with  the  addition  of  nanoalumina  particles  by  0.00%,  0.010%,  0.015%  and 0.020%. All samples were tested for dielectric breakdown voltage and partial discharge inception voltage (PDIV) test at room temperature with reference to IEC 60156 test standards. The results showed that the nanonynas oil breakdown voltage increased by 6% and the value of the partial discharge inception voltage also higher than that of pure oil.
Keywords : Mineral oil, alumina, brekadown voltage and partial discharge inception voltage

## 1. Pendahuluan
Transformator  merupakan  komponen  penting dari  jaringan  pembangkit  dan  distribusi  sistem tenaga  [1].  Usia  dan  kinerja  transformator  daya bergantung  pada  bahan  isolasi  lsitrik  dan  sistem pendingin  yang  digunakan  untuk  mengurangi panas  yang  dihasilkan  selama  operasi.  Minyak transformator mempunyai sifat sebagai isolasi dan media  pemindah  panas,  sehingga  dipakai  sebagai media  pendingin  dan  isolasi  [2].  Sebagai  cairan pendingin, minyak transformator mampu memindahkan  panas  yang  dihasilkan  di  bagian aktif transformator ke lingkungan sekitar. Sebagai isolasi  minyak  transformator  berfungsi  mencegah agar tidak terjadi lompatan listrik (flash over) atau percikan  (spark  over).  Sebagai  pembuang  panas. minyak  transformator  memiliki  konduktivitas termal yang relatif rendah [3], akibatnya kenaikan suhu yang berlebihan akibat overloading menyebabkan  kenaikan  suhu  yang  berlebihan sehingga  efisiensi  minyak  sebagai  isolasi  bisa menurun.  Namun  di  sisi  lain  isolasi  minyak
mempunyai  beberapa  kelebihan  dibandingkan isolasi  solid  yaitu  dapat  memperbaiki  diri  sendiri jika terjadi pelepasan muatan. Tetapi dibandingkan  dengan  isolasi  gas  bahan  isolasi minyak  memiliki  kekuatan  dielektrik  yang  lebih tinggi karena memiliki kerapatan isolasi 1000 kali lebih besar [4].
Sebagian  besar  transformator  masih  diisolasi dengan  minyak  mineral  [5,  6].  Minyak  mineral adalah minyak isolasi yang bahan dasarnya berasal dari  minyak  bumi  yang  diproses  dengan  cara destilasi  sehingga  mempunyai  sifat  sebagai isolator  dan  juga  sebagai  pendingin  [7].  Minyak mineral sulit terurai secara alami oleh migroorganisme  dan  rentan  terhadap  bahaya kebakaran  [8].  Minyak  isolasi  mineral  banyak digunakan  pada  transformator  daya,  kabel, pemutus daya (CB) dan kapasitor [9].
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  penggunaan nanopartikel dalam cairan untuk memperbaiki sifat termal  telah  menarik  perhatian  ilmuwan.  Ide tentang  minyak  transformator  ini  akan  berguna jika  nanopartikel  mampu  mengurangi  dampak
negatif  pada  karakteristik  listrik  dan  dielektrik. Dari  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa dengan  mencampurkan  nanopartikel  Al 2 O 3 ke minyak  dasar  dapat  meningkatkan  kekuatan tembus minyak dasar [10]. Penelitian nanopartikel dan  pengaruhnya  terhadap  karakteristik  dielektrik telah  banyak  dikaji.  Bahan  nanopartikel  yang dicampur dengan minyak isolasi murni menawarkan  proses  pendinginan  lebih  cepat    dan ekonomis [11].
Nanofluida  merupakan  material  yang  di dalamnya  terdapat  nano  partikel.  Penambahan partikel pada cairan dapat memperbaiki kandungan  termal,  elektrik,  dan  mekanik  [12]. Partikel  nano  yang  berukuran  kecil  akan  mampu meningkatkan  daya  tahan  isolasi  dan  degradasi minyak  transformator  sehingga  lebih  mudah terurai oleh mikroorganisme. Penelitian sebelumnya  menyimpulkan  bahwa  nanofluida memberikan  perpindahan  panas  yang  lebih  tinggi [13]. Sebagai contoh penambahan nanopartikel ke minyak  transformator  tidak  memiliki  pengaruh buruk  terhadap  ketahanan  isolasi  minyak  dan tegangan  tembus  [14].  Pada  tegangan  AC, penambahan  nanopartikel  dapat  meningkatkan sifat  dielektrik  minyak  mineral  untuk  medan seragam  dan  medan  yang  berbeda  [15,  16].  Pada penelitian  lain  diperlihatkan  bahwa  nanofluida tidak merubah viskositas secara drastis dibandingkan dengan minyak murni [16].
Kegagalan  pada  bahan  isolasi  cair  dapat disebabkan  oleh  adanya  kavitasi dan  butiran  pada zat  cair.  Kavitasi  dan  butiran  tersebut  dapat menyebabkan terjadinya peristiwa peluahan sebagian  (PS)  yang  berdampak  pada  kinerja transformator  secara  langsung  dan  kepada  system kelistrikan  untuk  jangka  panjang  [17].  Peluahan sebagian  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  perlu diperhatikan  dalam  sistem  isolasi  cair.  Peluahan sebagian  merupakan  peristiwa  pelepasan  atau loncatan  muatan  listrik  yang  terjadi  pada  suatu bagian  isolasi  akibat  adanya  beda  potensial  tetapi peluahan  tersebut  tidak  sampai  menghubungkan kedua  konduktor  secara  sempurna  [18].  Peluahan sebagian  dapat  terjadi  pada  bahan  isolasi  padat, bahan isolasi cair maupun bahan isolasi gas.
Untuk  mengembangkan  material  nanofluida dan  mengetahui  kekuatan  dielektriknya,  perlu dilakukan serangkaian pengujian terhadap material tersebut.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  melihat sejauh mana persentase penambahan partikel nano memberikan  efek  terhadap  jenis  minyak  nano yang dikembangkan. Pada penelitian ini dilakukan
pengujian  tegangan  tembus  dan  tegangan  insepsi peluahan  sebagian  (PDIV)  minyak  transformator Nynas Nytro Libra (Nynas) yang dicampur dengan partikel nano alumina (Al 2 O 3 ).

## 2. Metoda
Untuk  mengetahui  karakteristik  tegangan tembus  dan  PDIV  perlu  dilakukan  penyiapan sampel  uji  dan  sistem  pengukuran  PS.  Minyak yang  dipakai  adalah  minyak  nynas  yang  umum dipakai  sebagai  bahan  isolasi  dan  sebagai  media pendingin pada transformator, sedangkan  material nanopartikel  yang  ditambahkan  sebagai  bahan pencampur  adalah  nano  alumina.  Pengujian tegangan  tembus  dan  pengujian  tegangan  insepsi peluahan  sebagian  (PDIV)  dilakukan  pada  suhu ruangan dengan merujuk standar IEC 60615.

## 2.1. Persiapan Minyak Nanonynas Alumina
Bahan  yang  dipergunakan  adalah  minyak Nynas Nytro  Libra (Nynas)  dan  3  buah  sampel nanonynas  alumina,  Al 2 O 3 .  Komposisi  sampel diperlihatkan  pada  Tabel  1.  Setiap  sampel ditimbang sebanyak 0,01%, 0,15% dan 0,02% mg. Volume  minyak  murni  setiap  pengadukan  adalah sebanyak  400ml.  Sampel  nanonynas  diaduk selama  12  jam  dengan  menggunakan  stirer elektromagnet  pada  suhu  ruang.  Gambar  1. memperlihatkan  proses  penyiapan  sampel  minyak nanonynas.
Tabel 1. Komposisi dan kode sampel nanonynas
% Alumina 0.00 0.01 0.015 0.02 Kode Sampel  M000 M010 M015 M020

## 2.2. Pengujian Tegangan Tembus
Pengujian  tegangan  tembus  AC  dilakukan dengan  merujuk  pada  standar  IEC  60156. Rangkaian pengujian diperlihatkan pada gambar 2. Tegangan  input  dikontrol  dengan  menggunakan regulator tegangan. Transformator yang digunakan memiliki perbandingan 2 x 220 V/100 kV dengan daya nominal 7,5 kVA terhubung ke resistor yang berfungsi  untuk  melindungi  transformator  dari kemungkinan terjadinya arus balik yang diakibatkan  tegangan  tembus.  Kapasitor  yang digunakan  adalah  type  TK  100-1,    dengan tegangan maksimum 100 kV dan kapasitansi 1 nF. Osiloskop  Tektronix  DPO  4104B  berfungsi sebagai  data  akusisi,  penyimpan  data  sehingga gelombang  hasil  pengukuran  dianalisa  dan disimpan.
Mulai Siapkan komposisi bahan ke Ni Aduk selama 12 jam Campuran homogen ? tidak ya Selesai Buat sampel Ke-Ni+1? Simpan sampel Gambar  1.  Proses  penyiapan  sampel  nanofluida Nynas
Gambar  2.  Rangkaian  pengujian tegangan  tembus dan PDIV minyak transformator
Tegangan  lebih  yang  dibangkitkan  dapat menyebabkan  kerusakan  pada  transformator, untuk  memproteksinya  ditambahkan spare  gap . Elektroda  uji  yang  digunakan  permukaanya berbentuk  kulit  bola  yang  terbuat  dari  tembaga kuningan dengan diameter 40 mm dan panjang 85 mm.  Lebih  lengkap  lihat    gambar  2.  Jarak  celah adalah  2,5mm  seperti  terlihat  pada  gambar  3. Kotak uji berfungsi mewadahi minyak dan sebagai penyangga  elektroda.  Kotak  uji  yang  digunakan terbuat dari bahan acrylic berbentuk kubus dengan tebal acrylic 100mm dan diameter kotak uji: lebar 74 mm, panjang 70 mm dan tinggi 130 mm. Setiap data  diambil  perdua  menit  dan  perekaman  data menggunakan  komputer  yang  terhubung  ke osiloskop secara nirkabel.
Gambar  3.  Komposisi  elektroda  pengujian tegangan tembus dan PDIV minyak transformator

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Tegangan Tembus AC
Gambar  4  memperlihatkan  hasil  pengujian terhadap  4  jenis  minyak  nynas  yang  berbeda akibat  penambahan  nanopartikel  alumina  (Al 2 O 3 ) dengan  persentase  yang  berbeda.  Tegangan tembus  diujikan  pada  3  kondisi,  kondisi  pertama tanpa proses penuaan elektrik, proses ke-2 setelah penuaan  elektrik  30  menit  dan  yang  terakhir adalah  proses  penuaan  60  menit.  Tegangan  yang diaplikasikan  selama  proses  penuaan  adalah sebesar  8  kV.  Tegangan  ini  dipilih  setelah mengamati  pada  tegangan  tersebut  sudah  muncul aktifitas  peluahan  sebagian  (PS).  Proses  Penuaan elektrik  seperti  ini  dapat  juga  disebut  dengan penuaan peluahan sebagian.
Gambar  4.  Tegangan  Tembus  (kV/cm)  4  jenis minyak  nynas  nitro  sebelum  dan sesudah penuaan tegangan AC 8 kV
Sebelum  proses  penuaan,  tegangan  tembus minyak  murni  nynas  adalah  72  kV/cm.  Nilai  ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tegangan  tembus  minyak  nanonynas  alumina 0,02% sebesar 6%, tetapi tegangan tembus minyak
0 20 40 60 80 0 30' 60' T eg an g an ( k V/cm ) Waktu Penuaan (Menit) Murni 0,01% 0,015%'
0,02%
nynas  murni  lebih  tinggi  dari  minyak  nanonynas 0,01%  dan    0,15%.    Setelah  mengalami  penuaan selama  30  menit  tegangan  tembus  minyak  nynas murni  dan  nanonynas  0,02%  menurun  dan  nynas murni  mengalami  penurunan  yang  signifikan dibandingkan  nanonynas  0,02%.  Sebaliknya tegangan  tembus  nanonynas  0,01%  dan  0,015% bertambah  besar,  hal  ini  hanya  mungkin  terjadi jika  medan  listrik  yang  diaplikasi  tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kualitas campuran  minyak  nanonynas  dan  mengakibatkan peningkatan resistansi bahan dielektrik pada kedua bahan nanonynas alumina tersebut. Setelah proses penuaan  60  menit,  magnitudo  tegangan  tembus minyak  nanonynas  0.01%  dan  0.015%  alumina terus  meningkat  secara  konsisten,  begitu  juga minyak  murni  dan  nanonynas  0,02%.  Ini mengindikasikan  peningkatan  resistansi  semua jenis minyak nynas terhadap medan listrik AC.

## 3.2. Tegangan Insepsi Peluahan Sebagian
Tegangan  insepsi  peluahan  sebagian  (PDIV) minyak  nanonynas  murni  dan  nanonynas  alumina sebelum  dilakukan  penuaan  dapat  dilihat  pada gambar  5.  Setelah  proses  penuaan  selama  30 menit,  semua  jenis  minyak  mengalami  penurunan PDIV kecuali minyak nanonynas dengan campuran  alumina  0,015%  yang  mangalami kenaikan dari 26 kV/cm menjadi 41 kV/cm. Dapat dilihat  bahwa  PDIV  minyak  nynas  dipengaruhi oleh  persentase  kandungan  nano  alumina  dan lamanya  proses  penuaan.  Semua  nilai  PDIV nanonynas  alumina  dan  minyak  murni  meningkat setelah  proses  penuaan  60  menit,  tetapi  nilai tersebut  lebih  rendah  dibandingkan  PDIV  tampa proses  penuaan  kecuali  untuk  minyak  nanonynas 0.015%.

## Gambar 5. Tegangan insepsi peluahan sebagian
PDIV (kV/cm)
Peningkatan  PDIV  disebabkan  nanopartikel dapat  pengontrol  dan  mengurangi  kebebasan pergerakan  elektron  bebas.  Hasil  ini  menunjukan kesamaan dengan hasil penelitian sebelumnya tapi dengan  menggunakan  partikel  nano  yang  berbeda [19].

## 4. Kesimpulan
Pengujian  kekuatan  dielektrik  terhadap  4  jenis isolasi  minyak  transformator  nynas  telah  berhasil dilakukan. Hasil memperlihatkan bahwa penambahan  nanopartikel  alumina  (Al 2 O 3 )  dapat meningkatkan ketahanan dielektrik minyak isolasi nynas  nitro.  Pengujian  tanpa  proses  penuaan  dan dengan  penuaan  elektrik  selama  60  menit memperlihatkan bahwa minyak nanonynas alumina  dengan  konsentrasi  0,02%  memiliki tegangan  tembus  dan  PDIV  yang  lebih  besar dibandingkan minyak nynas murni. Minyak nynas nitro  yang  mengandung  nanopartikel  alumina (Al 2 O 3 )  dapat  menjadi  alternatif  untuk  dijadikan bahan  isolasi  minyak  transformator  di  masa  yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  G.  Scholar  and  R.  T.  A.  R.  Prasath, “Enhancement  of  Critical  Properties  of Pure  and  Aged  Transformer  Oil  Using Nanocomposites,” pp. 382–387, 2014.
[2] D. A. Arifianto, I. Soemarwanto, and I. H. Purnomo, “Analisis Kegagalan Transformator  Di  PT  Asahimas  Chemical Banten  Berdasarkan  Hasil  Uji  DGA
Dengan  Metode  Roger  ’  s  Ratio,” Student
J. , vol. 1–6, no. 2, 2013.
[3] F.  O’Sullivan et  al. ,  “A  model  for  the initiation  and  propagation  of  positive streamers  in  transformer  oil,” Conf.  Rec. IEEE  Int.  Symp.  Electr.  Insul. ,  no.  1,  pp. 210–214, 2008.
[4] A.  I.  Hafez,  N.  S.  Gerges,  H.  N.  Ibrahim, W. S. I. Abou El-magd, and A. I. Hashem, “Evaluation  of  kaolin  clay  as  natural material  for  transformer  oil  treatment  to reduce  the  impact  of  ageing  on  copper strip,” Egypt.  J.  Pet. ,  vol.  26,  no.  2,  pp. 533–539, 2017.
[5] T.  A.  Prevost  and  T.  V.  Oommen,
0 15 30 45 60 0 30' 60' P DI V (k V/cm ) Waktu Penuan (Menit) Murni 0,01%
0,015%' 0,02%
“Cellulose  insulation  in  oil-filled  power transformers:  Part  I  -  History  and development,” IEEE  Electr.  Insul.  Mag. , vol. 22, no. 1, pp. 28–34, 2006.
[6] T.  O.  Rouse,  “Mineral  insulating  oil  in transformers,” IEEE  Electr.  Insul.  Mag. , vol. 14, no. 3, pp. 6–16, 1998.
[7] M.  S.  Mohamad,  H.  Zainuddin,  S.  A. Ghani,  and  I.  S.  Chairul,  “Breakdown  and Partial  Discharge  Performance  of  Palm Fatty  Acid  Ester  (PFAE)  Oil  -  based  Fe  3 O 4 Nanofluids,” pp. 317–321, 2016.
[8] A.  Rajab et  al. ,  “Partial  discharge  phase distribution  of  palm  oil  as  insulating liquid,” Telkomnika , vol. 9, no. 1, pp. 151– 160, 2011.
[9] I.  N.  Anggraini  and  M.  K.  A.  Rosa, “Analisa Tegangan Tembus Minyak Nabati Dengan  Perlakuan  Pemanasan  Berulang,” 1982.
[10] M.  Rafiq,  C.  Li,  I.  Khan,  H.  Zhifeng,  Y.
Lv, and K. Yi, “Preparation and breakdown properties  of  mineral  oil  based  alumina nanofluids,” Proc.  2015  Int.  Conf.  Emerg. Technol. ICET 2015 , pp. 2–4, 2016.
[11] Y. Xuan and W. Roetzel, “Conceptions for heat transfer correlation of nanofluids,” Int. J.  Heat  Mass  Transf. ,  vol.  43,  no.  19,  pp. 3701–3707, 2000.
[12] V.  A.  Primo,  B.  Garcia,  and  J.  C.  Burgos, “Applicability  of  nanodielectric  fluids  to the  improvement  of  transformer  insulation properties,” Proc.  2016  IEEE  Int.  Conf.
Dielectr.  ICD  2016 ,  vol.  1,  pp.  76–79, 2016.
[13] G.  Lazarus,  “Nanofluid  heat  transfer  and applications,” J. Therm. Eng. , vol. 1, no. 2,
p. 113, 2015.
[14] V. Segal, A. Hjortsberg, A. Rabinovich, D. Nattrass,  and  K.  Raj,  “AC  (60  Hz)  and impulse  breakdown  strength  of  a  colloidal fluid  based  on  transformer  oil  and magnetite  nanoparticles,” Conf.  Rec.  1998 IEEE  Int.  Symp.  Electr.  Insul.  (Cat. No.98CH36239) ,  vol.  2,  pp.  619–622, 1998.
[15] R.  Karthik,  F.  Negri,  and  A.  Cavallini, “Influence  of  ageing  on  dielectric characteristics of silicone dioxide, tin oxide and  ferro  nanofluids  based  mineral  oil,”
Proceeding  IEEE  -  2nd  Int.  Conf.  Adv. Electr.  Electron.  Information,  Commun. Bio-Informatics, IEEE - AEEICB 2016 , pp.
40–43, 2016.
[16] M.  Bakrutheen,  R.  Karthik,  and  R. Madavan, “Investigation of critical parameters  of  insulating  mineral  oil  using semiconductive nanoparticles,” Proc. IEEE Int. Conf. Circuit, Power Comput. Technol. ICCPCT 2013 , pp. 294–299, 2013.
[17] H.  Illias,  T.  S.  Yuan,  A.  Halim,  A.  Bakar, G.  Chen,  and  P.  L.  Lewin,  “Partial Discharge  Patterns  in  High  Voltage Insulation,” no. December, pp. 2–5, 2012.
[18] E. S. Sitorus, Henry B. H., Diah Permata, “Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro,” Electrician , vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2008.
[19] M. Rafiq, Y. Lv, C. Li, and K. Yi, “Effect of different nanoparticle types on breakdown  strength  of  transformer  oil,” Annu.  Rep.  -  Conf.  Electr.  Insul.  Dielectr. Phenomena,  CEIDP ,  vol.  2016–Decem, no. 2, pp. 436–440, 2016.

## Biodata Penulis
Aulia Menamatkan  pendidikan  S1  di  Universitas Sriwijaya,  Indralaya,  Sumatera  Selatan  jurusan Teknik Elektro. Pendidikan S2 dan S3
diselesaikan  tahun  2009  dan  tahun  2016  di Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia di bidang  Teknik Elektro, khususnya Teknik Tegangan  Tinggi.  Ketertarikan  penelitian  adalah di  bidang  Deteksi  Petir,  nanokomposit  untuk isolasi  listrik  tegangan  tinggi,  peluahan  sebagian dan  energi  terbarukan  dari  panas  matahari.  Dia telah  mempublikasikan  puluhan  makalah  di beberapa jurnal dan seminar berskala internasional dan nasional.
Abdul Manab, Menyelesaikan pendidikan diploma  DIII  tahun  2009  di  Politeknik  Negeri Universitas  Andalas  Jurusan  Teknik  Elektro Program  Studi  Teknik  Elektronika.  Menamatkan S1  di  Universitas  Palembang,  Sumatera  Selatan Jurusan  Teknik  Elektro  tahun  2014.  Saat  ini sedang  menyelesaikan  pendidikan  S2  di  Jurusan Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Andalas,  Sumatera  Barat.  Bidang  yang  ditekuni adalah  teknik  tegangan  tinggi  khususnya  isolasi cair dan nanofluida.
Eka  Putra  Waldi Menyelesaikan  pendidikan  S1 tahun  1997  di  Universitas  Sriwijaya,  Indralaya, Sumatera  Selatan.  Pendidikan  S2  diselesaikan  di Toyohashi  University,  Jepang  tahun  2004  dan  S3
di Unversitas Andalas tahun 2018 di bidang teknik tegangan  tinggi.  Ketertarikan  penelitian  adalah  di bidang deteksi petir, isolasi listrik tegangan tinggi dan peluahan sebagian.
Muhammad  Kodrat. Saat  ini  sedang  menempuh pendidikan  studi  S1  di  Jurusan  Teknik  Elektro
Fakultas  Teknik  Universitas  Andalas.  Program Studi Teknik Tegangan Tinggi.
Gusvita  Widia. Saat  ini  sedang  menempuh pendidikan  study  S1  di  Jurusan  Kimia  Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas  Andalas.  Program  Studi  Kimia Material.